常轧制成薄板、钢筋、焊接钢管等。用于桥梁、建筑等结构和制造普通铆钉、螺钉、螺母等零件。在供应商品钢锭(包括连铸坯)、钢坯时,供方应保证化学成分(熔炼分析)符合表1规定,可采用氧气顶吹转炉、平炉、电弧炉;或25crmohejinjiegougang再加电渣重熔、真空除气。铸锭可采用连铸或模铸。钢锭应缓慢冷却或热送锻造、轧制。钢锭加热时,应力求温度均匀并有足够的保温时间,以改善偏析缺陷和避免锻、轧时变形不均匀;锻、轧后的钢材,尺寸小的、特别是含碳0.2%左右的渗碳钢,在600℃以上时应快速冷却,以免加重带状组织;截面较大的锻件,应采取措施消除内应力:和白点。调质钢应尽可能淬火成马氏体组织,然后回火成索氏体组织;渗碳钢在渗碳过程中,渗层浓度梯度不宜过大,以免在渗层晶界上出现连续网状碳化物;氮化钢必需先经热处理得到所需的性能,再经后精加工才能进行氮化。「氮化处理后除将脆薄的&。ldquo」;白层”研磨除去外,不再加工。分类结构钢的一种。含碳量约0.05%~0.70%,个别可高达0.90%。可分为普≤通低合金结构钢和优质低合金结构钢两≥类。前者含杂质较多,用于对性能要。求不高的地方,它的含碳量多数在0.30%以下,含锰量不超过0.80%,强度较低但塑性、韧性、冷变形性能好。除少数情况外,一般不作热处理,直接使用。